BASE ACTIVATED CLAY AND ITS APPLICATION AS CATION EXCHANGER TO REDUCE THE Mg 2+ AND Ca 2+ IONS CONCENTRATION IN THE WELL WATER
Aktivasi Lempung Dengan Basa Dan Aplikasinya Sebagai Penukar Kation Untuk Mengurangi Konsentrasi Ion Mg 2+ dan Ca 2+ Dalam Air Sumur
Catherina M. Bijang*, S.J. Sekewael, J.A. Koritelu
Chemistry Department, Faculty of Mathematics and Natural Sciences Pattimura University, Kampus Poka, Jl. Ir. M. Putuhena, Ambon 97134
*Corresponding author e-mail: riena@fmipa.unpatti.ac.id
Received:  October 2013 Published: January 2014

## ABSTRACT
The research about base activated clay and its application as cation exchanger to reducing the concentration of ions Mg 2+ and Ca 2+ in the well water has been caried out. Base solution used for clay activation was NaOH with variation of concentration at, 0.5 M, 1 M, and 1.5 M. Particle size of clay also have been variated at 40 mesh, 60 mesh, and 80 mesh. The result of this research shown that the best cation exchanging for Mg 2+ was  found in clay with 60 mesh particle sizes and concentration of NaOH 0.5 M, whereas for Ca 2+ was found in clay with 80 mesh particle sizes and concentration of NaOH was 1.5 M.
Keywords : Base activation, Clay, Well water, NaOH, Cation Exchanger

## PENDAHULUAN
Di  dalam  industri  kimia  diperlukan  bahan pembantu seperti katalis, adsorben, atau penukar ion.  Salah  satu  bahan  pembantu  yang  sering digunakan  adalah tanah lempung  (Manuaba,dkk, 2000).  Mineral  lempung  yang  terdapat  di  alam dapat berupa bahan batuan dan tidak mempunyai struktur  bahan  kimia  tertentu.  Secara  umum mineral  lempung  merupakan  kumpulan  dari ikatan-ikatan  alumina,  silika,  air,  besi,  logam- logam  alkali  dan  alkali  tanah,  serta  ada kemungkinan  terdapatnya  bahan  organik  dan garam-garam  yang  mudah  larut  dalam  air (Gondok, 2000)
Mineral  lempung  merupakan  suatu  partikel dengan  luas  permukaan  yang  sangat  besar, molekul-molekul pada permukaannya mempunyai  muatan  listrik  di  mana  jumlah muatan  negatif  lebih  banyak  dari  muatan  positif menyebabkan  tingginya  reaktivitas  internal dalam  pertukaran  ion          (Manuaba,  dkk,  2000). Selain  itu  lempung  secara  khusus  penting  dalam kimia tanah, karena mempunyai kimia permukaan yang berbeda dari butir mineral yang berukuran lebih besar ( Tan, 1998).
Sebaran  lempung  di  daerah  Maluku  banyak terdapat  di  pulau  Ambon,  diantaranya  di  desa Latuhalat, Hatiwe Besar dan Tawiri. Lempung di daerah  tersebut  umumnya  digunakan  untuk pembuatan  batu  bata,  Sementara  itu  lempung banyak  terdapat  juga  di  pulau  Saparua  yakni  di desa  Ouw  dan  umumnya  digunakan  untuk membuat keramik.
Mineral  lempung  dapat  digunakan  sebagai bahan  pembantu  katalis,  adsorben  dan  sebagai resin  untuk  pertukaran  ion,  untuk  keperluan sebagai penukar ion ini, lempung terlebih dahulu harus diaktivasi dengan tujuan untuk meningkatkan  daya  serap  lempung    (Manuaba, dkk,  2000).  Aktivasi  yang  dilakukan  di  sini adalah  secara  kimia  yaitu  dengan  menggunakan larutan basa (NaOH). Hal ini dimaksudkan untuk menyisipkan  Na  ke  dalam  struktur  lempung membentuk  struktur  material  lempung  baru, yakni sodium alumina silikat (Muhdarina, 1999). Dengan struktur material lempung yang baru ini, diharapkan  pada  saat  terjadinya  pertukaran kation,  ion  Na  akan  menggantikan  ion  Mg  dan ion Ca dalam air yang dikontakkan.
Kasmadi  (1989),  telah  meneliti  tentang aktivasi  tanah  lempung  sebagai  resin    penukar ion,  di  mana  kadar  ion  Ca,  Mg,  Na,  K,  sulfat,
nitrat,  dan  karbonat  dalam  air  limbah  setelah melewati  lempung  adalah  lebih  kecil  daripada kadar  ion  standar  air  minum.  Awalludin,  dkk (1999)  meneliti  tentang  modifikasi  zeolit  Bayah untuk  meningkatkan  kapasitas  penukar  kation, diperoleh  hasil  bahwa  perlakuan  dengan  larutan berair  NaOH  ternyata  menurunkan  kapasitas pertukaran kationnya.
Manuaba,  dkk  (  2000)  melakukan  penelitian tentang  identifikasi  mineral  dan  aktivasi  daya adsorpsi  tanah  lempung.  Identifikasi  dilakukan dengan  difraksi  sinar-x,  sedangkan  peningkatan daya  adsorpsinya  dilakukan  dengan  perendaman dalam  larutan  NH 4 NO 3 pada  konsentrasi    100- 1000  ppm  selama  5  jam  dan  adsorpsinya dilakukan melalui penyerapan larutan krom.Hasil penelitian menemukan bahwa adsorpsi maksimum  diperoleh  pada  lempung  yang diaktivasi dengan NH 4 NO 3 pada konsentrasi 700 ppm.
Air  memiliki  peranan  penting  dalam kehidupan  makhluk  hidup.  Manusia  merupakan salah satu makhluk hidup yang sangat memerlukan  keberadaan  air  bersih.  Kondisi  air bersih ini, tentu harus memenuhi syarat baik dari segi  kualitas,  kuantitas,  dan  kontinuitasnya. Kondisi air itu, pada dasarnya  sangat tergantung pada  kondisi  lapisan  tanahnya.  Dalam  beberapa kasus,  ada  daerah  yang  mempunyai  lapisan  batu gamping,  dan  umumnya  kualitas  air  tanahnya cukup baik. Tetapi, kandungan unsur mineralnya dan  senyawa  tertentu  seperti  kalsium  dan magnesium  cukup  tinggi.  Kandungan  seperti itulah  yang  menyebabkan  air  tersebut  menjadi sadah.
Kesadahan  air  yang  tinggi  biasanya  terdapat pada  air  tanah  di  daerah  yang  bersifat  kapur (Alaerts dan Santika, 1984). Kesadahan air yang tinggi dapat merugikan karena dapat menyebabkan korosi pada peralatan yang terbuat dari  besi.  Air  sadah  juga  mudah  menimbulkan endapan  atau  kerak  pada  peralatan-peralatan seperti  tangki  atau  bejana  air,  ketel  uap,  pipa penyaluran, dan lain sebagainya (Suratmo, 1993)
Pemurnian  air  dapat  dilakukan  melalui destilasi,  sedimentasi,  filtrasi,  adsorpsi  maupun aerasi.  Adsorpsi  adalah  peristiwa  pengambilan sejenis uap, gas atau cairan oleh permukaan atau antar  muka  tanpa  penetrasi,  atau  dapat  diartikan sebagai proses penyerapan suatu zat oleh zat lain yang hanya terjadi pada permukaan zat penyerap (Hastutiningrum, dkk, 2001).
Dengan  memanfaatkan  lempung  sebagai penukar  kation  dalam  proses  mengurangi kesadahan  air,  dengan  biaya  yang  dapat dijangkau, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan air yang bersih, sehat dan aman. Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  maka  telah dilakukan  aktivasi  lempung  dengan  basa  dan aplikasinya  sebagai  penukar    kation  untuk mengurangi  konsentrasi  Ion  Mg 2+ dan  Ca 2+ dalam air Sumur.

## METODOLOGI

## Alat dan Bahan
Alat  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini antara lain: ayakan, pompa vakum, oven, mortar,
Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) Shimadzu  AA-6300,  difraktometer  Sinar-X, shaker  3005  GFL,  Timbangan  analitik  Ohaus, Seperangkat  alat  gelas.  Bahan-bahan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  antara  lain: lempung,  akuades,  akuabides,  NaOH    p.a (E.merck),  metanol    p  .a  (E.merck),  sampel  air, kertas saring.

## Prosedur Kerja a. Penyiapan sampel lempung
Sampel  lempung  dicuci  dengan  akuades beberapa  kali  dan  disaring  sampai  didapat lempung  yang  benar-benar  bersih  dari  pengotor, kemudian  dikeringkan  dalam  oven  pada  suhu 120 0 C  selama  2  jam,  setelah  itu  digerus  dan diayak dengan ukuran 40 mesh, 60 mesh, dan 80 mesh.

## b. Aktivasi dengan basa
Sampel  lempung  yang  telah  dipersiapkan kemudian  diambil  ±  100  gram  dan  direndam  di dalam  erlemeyer  yang  berisi  larutan  NaOH dengan  variasi  konsentrasi  0,5  M,  1  M  dan  1,5 M, kemudian dipanaskan  selama 8 jam. Setelah itu  dicuci  2  kali  dengan  akuades  ,  1  kali  dengan campuran  metanol  dan  akuades  (1:1)  dan  2  kali dengan  metanol,  kemudian  dikeringkan  pada suhu  kamar  yang  selanjutnya  dikarakterisasi dengan difraktometer sinar-x.
c. Proses pertukaran kation.
Lempung  yang  telah  diaktivasi,  ditimbang masing-masing  sebanyak  1,5  gram,  dimasukkan dalam  erlemeyer,  kemudian  dimasukkan  sampel air  sebanyak  50  mL  dan  dikocok  selama  30 menit,    setelah  itu  disaring  lalu  hasilnya dianalisis  kandungan  Mg  dan  Ca-nya  dengan metode SSA.
d.  Penentuan  konsentrasi  logam  Mg  dan  Ca dengan SSA
1. Penyiapan larutan standar Mg dan Ca
Larutan  standar  100  ppm  Mg 2+ dan  Ca 2+ dibuat dengan mengambil masing-masing 10 mL larutan  induk  1000  ppm  dan  dimasukkan  dalam labu  takar  100  mL,  kemudian  ditambahkan akuabides hingga tanda tera. Dari larutan standar 100  ppm  ini  selanjutnya  dibuat  sederet  larutan standar untuk masing-masing :
Mg 2+ :  0,2  ppm;  0,4    ppm;  0,6    ppm; 0,8 ppm;  1 ppm Ca 2+ :  0,2  ppm;  0,4    ppm;  0,6    ppm;  0,8 ppm; 1 ppm

## 2. Penentuan  kadar  Mg  dan  Ca  dalam sampel air
Ke dalam nyala udara-asitelan, diaspirasikan air  dan  alat  pengukuran  dijadikan  nol.  Larutan standar  secara  berturut-turut  diaspirasikan  ke dalam autosampler menurut pertambahan konsentrasi dan catat nilai serapannya, setelah itu larutan  sampel  sebelum  dikontakkan  dengan lempung diaspirasikan ke dalam autosampler dan dicatat  nilai  serapannya.  Prosedur  yang  sama dikerjakan  untuk  sampel  air  setelah  dikontakkan dengan lempung yang teraktivasi basa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pengaruh Aktivasi  Basa
Penelitian  ini  menggunakan  lempung  yang telah diaktivasi dengan basa, hasil dari penelitian ini  setelah  dianalisa  dengan  SSA  diperoleh  data seperti yang diperlihatkan pada tabel 1.
Berdasarkan  tabel  1,    terlihat  bahwa  untuk kation Mg 2+ dengan semakin tingginya konsentrasi basa, maka  semakin kecil  efektivitas konsentrasi  kation  yang  tertukarkan  oleh lempung. Hal ini dijumpai pada berbagai ukuran lempung  yang  diteliti.  Fakta  ini  menunjukkan bahwa  pertukaran  kation  antara  kation  Mg 2+ dalam  air  dengan  Na + pada  lempung  yang  baik terjadi  pada  konsentrasi  basa  yang  lebih  rendah. Dengan  kata  lain  bahwa  luas  permukaan  kontak lempung  menjadi  lebih  kecil  jika  diaktivasi dengan konsentrasi basa yang lebih besar, seperti yang  dikemukakan  oleh  Muhdarima  (1999), bahwa aktivasi dengan NaOH dapat menurunkan luas permukaan kontak lempung.
Untuk  kation  Ca 2+ ,  efektivitas  pertukaran kation  yang  terjadi  tidak  teratur  pada  berbagai ukuran  lempung.  Efektivitas  pertukaran  kation yang  paling  baik  pada  ketiga  ukuran  lempung terjadi  pada  konsentrasi  basa  yang  lebih  tinggi. Hal  ini  menunjukkan  bahwa,  konsentrasi  yang cukup  ideal  untuk  terjadinya  pertukaran  kation antara  kation  Ca 2+ dalam  air  dengan  Na + pada lempung adalah pada konsentrasi basa yang lebih tinggi.
Data  pada    tabel  1  juga  memperlihatkan bahwa  efektivitas  pertukaran  kation  Ca 2+ lebih besar  dari  kation  Mg 2+ (Lampiran  5).  Hal  ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Tan (1998)  bahwa  kemampuan  ion  Ca 2+ untuk tertukar  lebih  besar  dibandingkan  dengan  ion Mg 2+ karena  ukuran  terhidrasi  Ca 2+ lebih  kecil. Hasil  yang  diperoleh  Sumijanto  (dalam  Bijang, 2009)  juga menemukan bahwa daya tukar kation Ca 2+ lebih besar dibanding Mg 2+ .
Tabel 1. Konsentrasi Mg dan Ca sebelum dan sesudah Dikontakkan dengan lempung teraktivasi
Kemudahan  terjadinya  substitusi  isomorfik tergantung pada ukuran dan valensi ion-ion yang terlibat.  Proses  ini  hanya  terjadi  antara  ion-ion berukuran  sebanding.  Perbedaan  dalam  dimensi ion-ion  yang  saling  berganti  dilaporkan  tidak lebih dari 15 %, efektivitas pertukaran Ca 2+ yang lebih  tinggi    dimungkinkan  oleh  ukuran  jari-jari kedua ion yang hampir sama  yakni 0.98 Ǻ untuk ion  Na + dan  0.99  Ǻ  untuk  ion  Ca 2+ (Bijang, 2009).
Berdasarkan  ukuran  kation  antara    Mg 2+ (jari-jari  ionnya  0,66  Ǻ)  dan  Ca 2+ ,  dapat diketahui  bahwa  ukuran  kation  Mg 2+ lebih  kecil dari  pada  Ca 2+ karena  memiliki  jari-jari  kation yang  lebih  kecil.  Hal  menyebabkan  ukuran terhidrasi  Ca 2+ lebih  kecil  dari  pada  Mg 2+ . Dengan  demikian  jumlah  kation  tertukarkan antara  Mg 2+ -Na + dan  Ca 2+ -Na + adalah  lebih banyak  pada    Ca 2+ -Na + karena  umumnya  ion
dengan  ukuran  terhidrasi  lebih  kecil  dijerap secara preferensial (Tan, 1998).

## B. Karakteristik  Lempung
Analisis  dengan  difraksi  sinar-X  paling banyak  digunakan  dalam  identifikasi  lempung. Analisis  ini  bersifat  tidak  merusak  dan  sampel dapat digunakan untuk  analisis lainnya. Metode ini  tidak  diterapkan  untuk  bahan  yang  bersifat amorf  atau  nonkristalin  (West,  1992  dalam
Sekewael,  2004).  Lempung  asal  Desa  Ouw digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  jenis mineral lempung montmorilonit (Bijang, 2009a). Hal ini terbukti dari difraktogram lempung tanpa diaktivasi  seperti  pada  Gambar  4.  Gambar tersebut memperlihatkan bahwa sampel mempunyai  puncak    2θ  =  19,92 0 (d  =  4,45  Ǻ), yang  merupakan  daerah  karakteristik  mineral montmorilonit.
Gambar 4.  Difraktogram lempung tanpa diaktivasi
Gambar 5. Difraktogram lempung teraktivasi basa untuk ukuran 60 mesh dengan konsentrasi 0,5 M
Berdasarkan  difraktogram  hasil  difraksi sinar-X  terhadap  lempung  yang  diaktivasi dengan  basa,  diwakili  oleh  lempung  dengan ukuran  60  mesh  untuk  konsentrasi  0,5  M  dan lempung  dengan  ukuran  80  mesh  untuk konsentrasi  1,5  M.    Kedua  sampel  ini  diambil untuk mewakili sampel lempung yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  karena  pada  kedua sampel  tersebut,  terjadi  pertukaran  kation  yang cukup  baik,  di  mana  pada  ukuran  60  mesh dengan konsentrasi 0,5 M Mg 2+ yang tertukarkan cukup  banyak  dengan  efektifitas  yang  cukup besar,  dibandingkan  dengan  ukuran  lain  dan konsentrasi lain untuk kation yang sama. Hal ini juga terjadi pada sampel dengan ukuran 80 mesh dan  konsentrasi  1,5  M.  Pada  sampel  tersebut, kation  Ca 2+ yang  tertukarkan  lebih  banyak dibandingkan  dengan  yang  terjadi  pada  sampel lain untuk kation yang sama.
Data  dari  hasil  difraksi  sinar-X  yang diperoleh  untuk  lempung  dengan  ukuran  60 mesh dan konsentrasi 0,5 M untuk montmorilonit sendiri  (gambar  5),  telah  mengalami  sedikit pergeseran  dari  posisi  awal  sebelum  diaktivasi menjadi  2θ  =  19,77 0 (d  =  4,49  Ǻ),  sedangkan untuk  lempung  teraktivasi  basa  dengan  ukuran 80  mesh  dan  konsentrasi  1,5  M    (gambar  6), untuk mineral montmorilonit, juga terjadi sedikit pergeseran pada posisi 2θ = 19,83 dengan jarak d = 4,47 Ǻ.
Untuk  kation  Ca 2+ ,  pergeseran  yang  terjadi menyebabkan  mobilitas  Ca 2+ lebih  besar  karena ukuran  terhidrasinya  yang  lebih  kecil,  sehingga efektifitasnya  lebih  besar  pada  ukuran  lempung 80 mesh,  sedangkan  untuk  kation  Mg 2+ ,  aktivasi
dengan  konsentrasi  basa  yang  lebih  besar  pada lempung  dengan    permukaan  yang  lebih  kecil (untuk lempung berukuran 60 mesh), menyebabkan  terjadinya  pergeseran  sehingga pori  yang  dihasilkan  tidak  sesuai  untuk  ukuran kation  Mg 2+ ,  menyebabkan  efektifitasnya  lebih kecil.
Dari  ketiga  difraktogram  pada  gambar  4, gambar 5,  dan  gambar 6  terlihat bahwa  refleksi dari lempung tanpa aktivasi sedikit melebar atau tidak  ramping,  seperti  yang  ditunjukkan  oleh difraktogram  lempung  dengan  aktivasi  basa,  hal ini  menunjukkan  bahwa  kristalinitas  lempung montmorilonit  tanpa  aktivasi  kurang  baik,  ini dapat  terjadi  karena  pengaruh  heterogenitas  dari kation-kation  terhidrat  yang  terdapat  pada  antar lapis  lempung  montmorilonit,  yakni  Na + ,  Ca 2+ dan  K + , selain  itu,  menurut  West  (1992)  (dalam Sekewael,  2004)    refleksi  intensitas  difraksi sinar-X  mengindikasikan  kesempurnaan  kristal dan  kerapatan  susunan  atom  kristal.  Semakin ramping refleksi  intensitas suatu material, maka kekristalannya  semakin  baik  dengan  susunan atom semakin rapat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan dapat disimpulkan bahwa ;
1. Lempung  yang  memiliki  kinerja  terbaik dalam  pertukaran  kation  Mg 2+ di  dalam  air sumur  adalah  lempung  berukuran  60  mesh dengan  konsentrasi  NaOH  0,5  M  sebagai larutan pengaktif.
Gambar 6. Difraktogram lempung teraktivasi basa untuk ukuran 80 mesh dengan konsentrasi 1,5 M
2. Lempung  yang  memiliki  kinerja  terbaik dalam  pertukaran  kation  Ca 2+ di  dalam  air sumur  adalah  lempung  berukuran  80  mesh dengan  konsentrasi  NaOH  1,5  M  sebagai larutan pengaktif.
3. Efektifitas pertukaran  kation Ca 2+ lebih besar dari pada Mg 2+ karena ukuran terhidrasi  Ca 2+ lebih kecil dari Mg 2+ .

## DAFTAR PUSTAKA
Alaerts  dan  Santika,  1984, Metode  Penelitian Air .  Penerbit  Usaha  Nasional,  surabaya-
Indonesia.
Awalluddin,    A,  Gazali  Z,  dan  Nazar  N.  1999.
Modifikasi Zeolit Bayah untuk
Meningkatkan  Kapasitas  Penukar  Kation. Laporan  Penelitian .  Lembaga  penelitian Universitas Riau, Pekanbaru.
Bijang,  C.  2009a.  Karakterisasi  Lempung  Asal Desa Ouw-Saparua Maluku. Seminar Nasional FMIPA UNPATTI, Ambon.
Bijang  C.  2009b.  Pemanfaatan  Lempung  Asal Maluku  Sebagai  Penukar  Kation.    Seminar Nasional  Dies  Natalis  FMIPA  UNHAS, Makasar.
Day, R.A. dan Underwood, A. L, 1980, Analisis Kimia  Kuantitatif,  edisi  ke-4, Penerbit: Erlangga, Surabaya.
Effendi,  H.  2003. Telaah  Kualitas  Air .  Penerbit Kanisius yogyakarta.
Gondok,  Y.  2000,  Penjerapan  Logam  Timbal,
Nikel,  dan  Kobal  dengan  Menggunakan Mineral  Clay  Abu-abu  dan  Merah  Kuning,
Sainstek.Vol III.
Hastutiningrum,  S,  Luwihana,  S,  dan  Sutoro,  A, 2001.  Uji  Kemampuan  Bentonit  Tanpa Diaktifkan  untuk Mengurangi Kadar Garam Air  Laut, Jurnal  Iptek  Material ,  Pusat Teknologi Terapan LAPAN Bogor : 15-27 Kasmadi,  1989,  Aktivasi  Tanah  Lempung Sebagai  Resin  Penukar  Kation, skripsi , Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Khopkar  S.M.  1990. Konsep  –  konsep  Dasar Kimia Analitik . Universitas Indonesia.
Jakarta.
Muhdarina, E, 1999,  Identifikasi dan Modifikasi
Beberapa Karakter Lempung Alam, Laporan Penelitian ,  FMIPA  Universitas  Riau  Pekan Baru :1-15.
Manuaba Putra. I.B ,  Suweda. Alit, A.A ,  Arka, I,  W,    L.  Udhiana  dan  A.A.I,  Widyawati, 2000, Identifikasi Mineral dan Aktivasi Daya Adsorpsi Tanah Lempung yang Diambil dari Daerah  Kerobokan,  Kuta,  Denpasar, Review Kimia , Vol  3,  No  1 .    Lab.  Penelitian  Kimia Jurusan  Kimia  FMIPA  Universitas  Udayana Denpasar : 1-6. Okto89, 2008, Kesadahan air,
html://blogspot.com, 21 November 2009. Sumijanto,  1998,  Karakterisasi  Zeolit  Sebagai Penukar  Kation  Dalam  Desalinasi  Air  laut, Sigma Epsilon no 8 .
Suratmo, F.G., 1993, Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan . Penerbit Gajah Mada University Press.
Sutanto.  R,  2005. Dasar-Dasar  Ilmu  Tanah, Konsep  dan  Kenyataan .  Penerbit  Kanisius,
Yogyakarta.
Sekewael,  S.J,  2004,  Preparasi  Komposit  Besi
Oksida-Montmorilonit dan Aplikasinya Sebagai  Adsorben  Senyawa  Benzena, Tesis S2 , Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Soemarwoto,  1988, Analisis  mengenai  Dampak Lingkungan . Penerbit Gadjah Mada university Press. SMKae,  2008,  Metode  Pengolahan  Kesadahan-
Hardness  Air  dengan  Resin Penukar
Ion , http:  //  wordpress.com,  21  November 2009 . Tan,  H.Kim.  1998. Dasar-dasar  Kimia  Tanah . Penerbit  Gadjah  Mada  University  Press, Yogyakarta